P O R 
Il y a aujourd’hui plufieurs manufaftures àe porce- 
laine en Allemagne, en Angleterre , en Hollande &C 
en Italie : les plus célébrés d’Allemagne font , après 
la manufacture de Drefde , celle de Franckeadal , 
dans le Palàtinat ; & celle de Louisbourg , près de 
Sîuttgard : la première devient tous les jours plus 
intéreffante & plus digne de la proteâion du grand 
prince qui l’a appellée dans fes états. La porcelaine 
de Franckendal a le même fonds de richeffe que celle 
de Saxe & de France ; elle eft, comme elles , bien 
au-deffus de celles de la Chine & du Japon ; elle eft 
fur-tout recommandable par Féclat de For qu’on y 
applique en feuille , avec tant d’adreffe , qu’on pren- 
drait les vafes qui en font enrichis pour être d’or 
maftif : cette manufacture excelle auifidans les figu- 
res ; elle a atteint le dégré de perfection de celle de 
Saxe, & approche de celle de France par la variété 
& le deffein correét des figures , par la force & le 
naturel des ftatues , & par la vérité de Fexpreffion ; 
à ces bonnes qualités elle joint l’avantage du bon 
marché , le prix étant de près d’un tiers au-deffous 
de celui des porcelaines de Saxe. La manufacture de 
Louisbourg, établie par la magnificence du duc de 
Wurtemberg , ne le cede guere à celle de Francken- 
dal , la pâte en eft des plus réfraCtaires , elle réfifte 
au feu le plus violent , tk foutient le paffage fubit 
du froid au chaud , & du chaud au froid fans fe caf- 
fer. Les formes en font agréables , & l’on y exécute 
des morceaux d’architedure pour la décoration des 
defferts d’une grandeur énorme : le feul défaut de la 
pâte eft de n’être pas d’un blanc auffi parfait que celui 
deSaxe & de France; elle eft d’un gris-cendré, & 
refte grenue dans fa caffure; la couverte participe 
au même défaut, & n’eft: jamais de ce beau blanc qui 
plaît à l’œil & qui caraCtérife les belles porcelaines ; 
mais il feroit aifé d’y remédier. 
Les porcelaines qu’on fabrique en Angleterre ne 
Valent abfolumentrien ; & les Anglois qui ont per- 
fectionné tant d’autres arts, font bien au-deffous des 
François , des Allemands r des Hollandois & des Ita- 
liens , à l’égard de celui dont nous parlons. Ce qu’ils 
appellent porcelaine, n’eft qu’une vitrification impar- 
faite , à laquelle il ne manque qu’un dégré de feu un 
peu plus fort pour en faire du verre. La porcelaine 
de Hollande & celle d’Italie font belles , mais au- 
deffous de celles de France & de Saxe. Celle de 
France étoit , il n’y a pas long-tems fi fragile , qu’on 
craignoit de l’expofer à la moindre chaleur ; elle 
étoit fujette à fe fêler, comme le verre de la nature 
duquel elle participoit ; elle eft aujourd’hui , de Faveu 
même des étrangers , fupérieure à tout ce qu’on peut 
voir de plus agréable & de plus parfait pour l’élé- 
gance des formes , la correCtion du deffein , le bril- 
lant des couleurs , le vif éclat du blanc , le brillant 
de la couverte. MM. Macquer & de Montigny , 
chargés par le gouvernement de veiller aux travaux 
de la manufacture de Seve, ont trouvé, comme nous 
Venons de le dire , une compofition de pâte qui réu- 
nit toutes les qualités néceffaires pour faire la meil- 
leure porcelaine; elle n’eft point fujette à fe fendre 
dans la déification , ni à fe tourmenter & à fe défor- 
mer lorfqu’on la cuit ; elle eft affez ferme pour 
n’avoir pas befoin d’être étayée de tous les côtés 
lorfqu’on la met dans les gafettes ; elle a le dernier 
dégré d’homogénéité , foutient , fans nulle pré- 
caution , le feu le plus violent , fans en être altérée 
d’une maniéré fenfible. La porcelaine de Seve obtien- 
droit infailliblement la préférence fur toutes les 
autres, tant d’Europe que de la Chine & du Japon , 
fi le prix en étoit un peu plus à la portée de tout le 
monde ; il ne lui manque que cet avantage , qui eft 
effentiel pour le commerce : on peut dire que la 
cherté eft compenfée par la folidité. 
Il eft tems de paffer à la defeription des matières 
Tome IV \ 
P O R 50? 
èc des procédés qui donnent ïa belle porcelaine, dè 
Saxe ; objet principal de cet article. 
Matières , leur choix , leur dofe , leur préparation . 
Pour la compofition de la porcelaine de Saxe ora 
n’emploie que quatre fubftances , l’argille blanche * 
le quartz blanc , des teffons de porcelaine blanche & 
du gyps calciné; l’argilîe doit être exactement fépa- 
rée de toutes molécules métalliques & des terres 
étrangères avec lefquelîes elle pourroit être alliée ; 
le quartz blanc , qu’on nomme caillou à porcelaine * 
doit être dépouillé des parties terreules qui adhèrent 
ordinairement à fa furface ; on le brife enfuite pour 
en féparer les parties colorées , & les autres pierres 
hétérogènes qui pourroient s’y trouver; car le 
quartz, comme l’argille , doit être le plus pur & le 
plus blanc. Le gyps tranfparent & cryftaliiié eft pré- 
férable ; mais à fon défaut on fe fert de la pierre à 
plâtre ou albatregypfeux qu’on fépareavec foin des 
terres & autres impuretés. 
_ Ces matières étant ainfi choifies, on leur donne 
diverfes préparations particulières qui conviennent 
à chacune avant que de les dorer &: de les mêler* 
L’argille bien purifiée fe délaie dans une fuffifante 
quantité d’eau de pluie ; on la broie à la main ou 
autrement, & on y ajoute allez d’eau pour la dé- 
layer exactement ; on la jette dans une efpece de 
tonneau , fig. / ( Art de faire la porcelaine ? Suppl. ) , 
auquel il y a des robinets de haut en bas , de fix en 
fix pouces ; on emplit ce vafe avec l’eau dans la- 
quelle l’argille eft délayée ; &c après avoir bien agité 
le mélange , on le laiflé repofer quelques fécondés * 
pour donner le tems au fable , dont la pefanteur fpé- 
cifique eft plus grande que celle de l’argille , de fe 
précipiter au fond ; alors on foutire la liqueur par le 
premier robinet , & fucceffivement du premier au 
fécond , & du fécond au troifieme , ainfi de fuite * 
jufqu’à ce qu’on foit parvenu au dernier, qui doit 
être placé à deux ou trois pouces au-deffus du fond 
du tonneau : on met la liqueur décantée dans des va- 
fes de terre cuite , en forme de cône tronqué & 
renverfé ,fig. 2 ; on la laiffe repofer jufqu’à ce que 
l’argille qui étoit fufpendue dans l’eau fe foit préci- 
pitée ; on verfe cette eau par inclination , & Fon 
ramaffe foigneufement cette argille qui eft extrême- 
ment fine , enfuite on la fait fécher à l’ombre & à 
l’abri de la pouftiere pour la pefer & la dofer avec 
les autres matières : on confervera auffi le fable qui 
s’eft précipité dans le fond du tonneau pour l’ufage 
qu’on dira dans la fuite ; & fi ce précipité contenoit 
encore des morceaux d’argille qui ne fe fuffent pas 
détrempés dans le premier lavage , il faudroit les déb- 
layer de nouveau & les laver avec d’autre argille. 
Le quartz fe brife en morceaux de.la groffeur d’un 
œuf de poule , & on le met fur un grand gril de fer, 
affez ferré pour que les morceaux ne paffent point à 
travers ; on allume un feu de charbon deffous ; & 
lorfque les cailloux de quartz font rouges , on les 
jette dans l’eau froide pour les rendre plus friables; 
on répété cette opération jufqu’à ce que Fon puiffe 
les piler aifément, alors on les porte au moulin ; 
quand le caillou a été mis en poudre fine , on le paffe 
au tamis de foie , & Fon repile ce qui eft refté fur le 
tamis pour le paffer de même. 
Parmi les teffons ou morceaux de porcelaine , ort 
eboifit les blancs de préférence , fur-tout pour entrer 
dans la compofition de la couverte , qui eft le vernis 
dont on couvre la porcelaine ; on les pile le mieux 
qu’il eft poffible dans un mortier d’agate ou d’autre 
pierre dure, & enfuite on les paffe au moulin pour 
achever leur pulvérifation. 
On pile le gyps , & lorfqu’iî eft réduit en poudré 
fine , on en remplit une chaudière de cuivre , & Fort 
donne un feu de calcination : la matière fembk 
Sss ÿ 
